اختبار روكويل للصلادة

اختبار روكويل للصلادة  هو اختبار للصلادة يعبر عن مدى مقاومة مادة ما للخدش. تعتمد القيم الناتجة عن اختبار روكويل على المقارنة بين قياسيّ عمقيّ اختراق أداة الخدش في الاختبار، عند استخدام حملين مختلفين.E.L. Tobolski & A. Fee, "Macroindentation Hardness Testing," ASM Handbook, Volume 8: Mechanical Testing and Evaluation, ASM International, 2000, p 203-211, ISBN 0-87170-389-0. هناك مستويات مختلفة للاختبار يعبر عنها بأحد الأحرف، وتختلف عن بعضها بحسب قيمة الحمل المستخدم أو نوعية أداة الخدش. القيم الناتجة تعبر عن أرقام لا بعدية، يرمز لهما بالرمز " HRX " حيث " X " هو الحرف الذي يعبر عن مستوى الاختبار.

عند تطبيق هذا الاختبار على المعادن، فغالباً ما تتناسب القيم الناتجة مع قيم إجهاد الشد لها.Correlation of Yield Strength and Tensile Strength with Hardness for Steels، E.J. Pavlina and C.J. Van Tyne, Journal of Materials Engineering and Performance, Volume 17, Number 6 / December, 2008  

 الاختبار 
تتحدد قيم الصلادة باستخدام اختبار روكويل لمادة ما عن طريق التأثير عليها بحمل صغير يليه حمل كبير، ثم المقارنة بين عمقيّ الاختراق. تتحد بعد ذلك قيمة الصلادة مباشرة باستخدام جداول معينة.
450px|يسار|تصغير|مبدأ روكويل لقياس الصلادة (أختبار B, يستخدم كرة من الصلب وتعيين عمق الاختراق)
 مميزات الاختبار 
 يمتاز الاختبار بقدرته على عرض قيم مباشرة للصلادة، وبالتالي تفادي الحسابات المملة في بعض اختبارات قياس الصلادة الأخرى.
 بعض أجهزة هذا الاختبار محمولة، مما يعطي إمكانية لاستخدامه في أماكن مختلفة.
 الموثوقية في القيم الناتجة.
 السرعة في الاختبار.
 صغر مساحة الخدش، مما يجعل الاختبار يصنف من الاختبارات اللا إتلافية.
 احتياطات واجبة 
تراعى عدة احتياطات لضمان دقة النتائج الناتجة عن الاختبار مثل:
 أن يكون سمك المادة المختبرة على الأقل 10 أضعاف عمق الخدش الناتج عن الاختبار.
 أن يكون سطح الاختبار مستوياً، وأن يكون الحمل المستخدم عمودياً على السطح، وإلا قد يستخدم معامل تصحيح  للنتائج..

 مستويات اختبار روكويل 
هناك عدة مستويات لاختبار روكويل أكثرها شيوعاً "B" و"C"، وهي تعبر عن قيم للصلادة بأرقام لا بعدية.
+ مستويات اختبار روكويل  المستوى  الرمز  الحمل المستخدم  أداة الخدش  الاستخدام A  HRA  60 kgf  120° مخروط ماسي  كربيد التنجستن B  HRB  100 kgf  كرة من الصلب قطرها 1/16 بوصة  الألومنيوم والنحاس الأصفر والصلب منخفض الكربون C  HRC*  150 kgf  120° مخروط ماسي  الصلب عالي الصلادة D  HRD  100 kgf  120° مخروط ماسي  E  HRE  100 kgf  كرة من الصلب قطرها 1/8 بوصة  F  HRF  60 kgf  كرة من الصلب قطرها 1/16 بوصة  G  HRG  150 kgf  كرة من الصلب قطرها 1/16 بوصة * تعتبر القراءات التي تقل عن HRC 20 غير مقبولة

 وصلات خارجية 
 جدول تحويلات روكويل
 جدول للتحويل من روكويل إلى برينل
 بعض أمثلة لأجهزة اختبار روكويل

 انظر أيضًا 
 اختبار برينل للصلادة

 المراجع 

تصنيف:أعداد لابعدية
تصنيف:اختبارات الصلادة
تصنيف:اختبارات المعادن
تصنيف:اختبارات لاإتلافية
تصنيف:ميكانيكا المواد الصلبة